308 Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 



Blattes entsprechen, aussucht und in der mittleren Partie dieser Fasern 

 die Lange der Bastzellen bestimmt, so erhalt man bei Kantala eine Lange 

 von 1,5 2,6, bei Sisal eine Lange von 2,4 4,4 mm. 



Wie bei alien Agavefasern kommen auch in der Kantala einfache 

 Baststrange vor (Fig. 75). 



Kantala gilt als die beste der Agavefasern, sie ist weiBer, flexibler 

 und weicher als Sisal und Henequen. Dewey riihmt insbesondere das 

 javanische Produkt. Die besten Sorten erzielen hohere Preise als die 

 besten Sorten von Sisal. 



Die Faser von Agave fourcroydes (Henequen). 



Die Faser von Agave fourcroydes ist die alteste Agavefaser des 

 Handels, sie wird seit langer Zeit aus Mexiko, insbesondere aus Yukatan, 

 aber gegenwartig auch aus andern mexikanischen Staaten (Campeche, 

 Chiapas, Sinaloa, Tamaulipas) und aus Kuba in den Handel gebracht. 



Die Pflanze kommt auf den trockensten Griinden fort und gedeiht 

 am besten auf vulkanischen Boden. Die Vermehrung 'erfolgt durch 

 WurzelschGBlinge. Die Blatter erreichen eine Lange von \ ,5 2,5 m, 

 werden in verschiedenem Reifezustande geerntet und geben deshalb 

 Fasern von sehr ungleicher Giite. Auch die Gewinnuugsweise iibt auf 

 die Qualitat des Produkts einen groBen EinfluB aus. Die Blatter werden 

 vor der Fasergewinnung entweder, in Biindel zusammengefaBt, einer 

 KaltwasserrOste unterzogen, sodann, geklopft und auf primitive Weise 

 durch Handarbeit die Fasern abgeschieden oder ohne vorhergegangene 

 Ruste durch Maschinenarbeit entfasert. Die durch Roste gewonnene 

 Faser ist weniger gut als die ohne Roste erzeugte. 



Im Handel erscheint Henequen in Form von Biischeln und Strangen, 

 welche ganz in derselben Weise wie die Strange und Buschel von Sisal 

 und Kantala aufgebaut sind, Fasern von sehr verschiedener Lange ent- 

 halten, deren schmale Enden nach einer, deren breite Enden nach der 

 andern Seite gewandt sind. Im groBen ganzen nimmt die Breite der 

 Faser vom oberen (schmalen) gegen das untere (breite) Ende zu, aber 

 sehr unregelmaBig. Namentlich an geringen Sorten ist die Faser nicht 

 nur an vielen Stellen gespalten, sondern auch zerrissen. 



Diese Zustande der Faser haben Ahnlichkeit mit jenen, die wir 

 beim Sisal kennen lernten, und haben auch denselben anatomischen 

 Grund. Die Fasern entsprechen namlich vorwiegend kollateral gebauten 

 GefaBbiindeln, welche zumeist nach auBen und innen bin in zwei ge- 

 trennten Partien dichtes, festes Bastgewebe fiihren, zwischen welchem 

 die mechanisch schwacheren Gewebe (Weichbast und Xylem) gelegen 

 sind, die bei der mechanischen Bearbeitung stark angegriffen werden, 



